244 
Sitzungsberichte 
noch oft heftiges Ohrenstechen und Nasenbluten ein. Daher sollten 
zu allen Arbeiten in verdichteter Luft immer nur ganz gesunde 
und kräftige Leute ausgesucht werden. 
Dr. Gurlt legte ferner eine Probe von Quarz- oder 
Dinas-Steinen aus der neu errichteten und mit eng¬ 
lischen Arbeitern betriebenen Fabrik zu Eilendorf bei 
Aachen vor, welche auch ein gewisses geologisches Interesse 
haben. Obgleich ein Kunstprodukt, haben sie doch eine unverkenn¬ 
bare Aehnlichkeit mit gewissen, durch'Metamorphose aus Sandsteinen 
entstandenen Quarzit- und Hornfels-Gesteinen, wie sie sich in der Nähe 
grosser Granitmassiva, z. B. im südlichen Norwegen und am Bruch- 
und Okerberge am Harz, vorfinden. Sie enthalten grössere Quarz¬ 
geschiebe innig verkittet mit einem, aus feinen Quarzkörnchen be¬ 
stehenden, zusammengefritteten Bindemittel. Die Dinas-Steine dienen 
zu metallurgischen Zwecken und w’'erden, da sie fast unschmelzbar 
sind, namentlich zu Gewölben in Stahlöfen verwendet. Das Roh¬ 
material dazu stammt aus den unteren Schichten der Steinkohlen¬ 
formation, welche dem Kohlenkalk bei Aachen fast unmittelbar auf- 
lagern und das Eilendorfer Fabrikat steht in keiner Beziehung hinter 
den besten englischen Erzeugnissen zurück, es übertrifft dieselben 
sogar, w^as Gleichmässigkeit und Festigkeit angeht. 
Für die englischen Steine stammt das- Rohmaterial aus dem 
Dinas-Quarzitfelsen, im oberen Neaththale bei der Station Glyn Neath, 
in Glamorganshire. Derselbe gehört dem millstoue grit oder Flötz- 
leeren an und ruht auf Kohlenkalk. Der Dinas-Quarzit ist feinkörnig, 
von gelblichgrauer Farbe, an den Kanten durchscheinend, splittert 
mit muschligem Bruche und lässt sich ziemlich leicht zerkleinern. 
Er enthält 97 98 Proc. Kieselsäure, 1.0—1.8 Proc. Thonerde und 
Eisenoxyd und nur 0.19—0.22 Kalkerde. Dieses Material wird theils 
grob, theils ganz fein gemahlen, das Letztere mit 1—2 Proc. Aetz- 
kalk und etwas Wasser durchgearbeitet und mit etwa groben 
Quarzstücken gemengt in eisernen Formen zu Steinen gepresst. Nach¬ 
dem diese gut getrocknet, werden sie in Rundöfen, zu 32.000 Stück, 
7 Tage lang äusserst scharf gebrannt und ebensolange gekühlt. 
Hierbei nehmen die Steine bedeutend an Volumen zu, d. h. sie 
schwellen an. Das Bindemittel zeigt sich dann vollkommen gefrittet, 
sehr porös, aber fest mit den groben Quarzstücken verbunden; nach 
mehreren Analysen hielt es bis zu 2.30 Proc. Kalkerde, meistens 
jedoch weniger und die gesammte Masse kaum 1 Proc. Es beweist 
dieses, dass zum Sintern des Quarzes eine nur sehr geringe Menge 
basischer Substanz und eine Temperatur nöthig ist, wie sie in Brenn¬ 
öfen leicht erhalten werden kann. 
